( 734) 



lilaniqiie du fer par rébiiUition tle la liqueur sulfurique en présence de 

 l'acide sulfin'oux, a donné : 



Observe. Calculé. 



Acide litanicjuc 35,3 TiO' 36, ■28 



Oxyde ferreux 64 , 7 a FeO 63 , 72 



100,0 ICO, 00 



» Ce tit anale n'est pas magnétique, tout le fer qu'il renferme est à l'état 

 de protoxyde. Lorsqu'on cherche à jM'éparer ce titanate ferreux dans un 

 creuset de plalinn ouvert, le fer se suroxyde. Lesesquioxydede fer cristallise 

 sous la foime du fer oligiste à côté de l'acide titanique qui prend la forme 

 du rutile. L'analyse ne constate que des traces d'acide titanique dans le fer 

 oligiste. 



» 3" Tilannle bibasiijue d'oxyde de mamjanèse. — Je n'ai pu préparer ce 

 titanate à l'état de pureté. Je l'ai obtenu sous la forme de cristaux assez 

 nets en chauffant l'acide titanique et le fluorure manganeux; mais ces cris- 

 taux étaient mélangés à des lames très-fragiles de titanate monobasique qu'il 

 n'a pas été possible d'en séparer complètement. 



» IIL II paraît convenable de faire suivre cette étude des titanates de 

 celle des silicates qui peuvent s'obtenir par la même méthode. 



« La magnésie formant indifféremment de l'enstatite ou du péridot, la 

 réaction de la silice sur le chlonu'e de magnésium offre un intérêt particu- 

 lier. Le chlorure de magnésium ne se volatilisant qu'à haute température 

 peut rester pendant des journées en contact avec la silice amoiphe qu'il 

 attaque très-lentement quoique complètement. Lorsqu'on chauffe le mé- 

 lange dans iH) creuset de platine fermé placé dans un creuset de terre luté, 

 la petite quantité de vapeur d'eau qui pénètre par endosmose dans le 

 creuset de terre paraît être la cause unique de l'oxydation de ce chlo- 

 rure que la silice ne décompose pas avec la même facilité que l'acide tita- 

 nique. En variant les conditions des expériences on peut obtenir les deux 

 silicates correspondant au titanate monobasique et au titanate bibasique 

 de magnésie. 



» La silice, chauffée |)endanl trois jours avec du chlorure de magnésium 

 à une température voisine de la volatilisation du chlorure, donne des cris- 

 taux prismatiques incolores qui appartiennent au système rhombique. La 

 densité de ces cristaux est 3,i j, et l'analyse leur assigne la composition 



